über das Arsenikerz von Reichenstein. Äg 



und wiedemm der ftöstung unterirorfen. Er wog jetzt 160 Gran, ■welches 

 Gewicht durch eine nochmalige Röstung mit Kohlenstaub nicht weiter ver- 

 mindert wurde. Diese löo Gran Rückstand wurden mit Salzsäure Übergos- 

 sen und digerirt. Die Auflösung erfolgte, mit Hinterlassung der quarzigen 

 Bergart. feief'wurde durch Aetznatrum gefällt; der in braunrothem Eisen- 

 oxyd besiehende Niederschlag Wurde ausgewaschen, getrocknet, mit weni- 

 gen Tropfen Oel abgerieben, und in einer kleinen Glasretorte geglühet. Das 

 erhaltene schwarze oxydulirte Eisen (Eisenmohr) wog 138 Gran; welche 

 107 Gran metallisches Eisern anzeigen. 



• •/ , 

 Aus diesem aufgefundenen Eisengehalte ergiebt sich nun das quanti- 

 tativ^ Verhältnifs des Arseniks in den zu dieser Untersuchung angewende- 

 ten 300 Gran des Erzes, mit Ausschlufs der Bergart und Uebergehung der 



geringen Spur des Schwefels, nämlich: 



alic'.;'. lo.' . <■•' •'^ 1---; sIdis if; 



Eisen — — — 107 

 Arsenik — — — 175 



Die Mischung des reinen Arsenikerzes von Reichenstein be- 

 steht demnach im Hundert aus: 



100 



6) Diese Reichensteinschen Erze sind früher auf Gold als auf Arse- 

 nik benutzt worden ; worüber die nachfolgende Beschreibung des ehemali- 

 gen Schmelzprocesses zur Darstellung des in selbigem enthaltenen Goldes 

 das Nähere darlegt. Es schien daher des Versuches werth,' zu erfahren, ob 

 auch in den jetzt brechenden Arsenikerzen sich Anzeigen von einem Gold- 

 gehalte ergeben würden. Ztt. dem. Eode .wurden 10 Unzen feingeriebenes 

 Erz der Röstung unterworfen. Die Verrauchung des Arseniks war mit ein- 

 zelnen Flänimchen begleitet, verbreitete aber fast gar keinen bemerkbaren 

 Geruch. Zur vollständigen Entfernung des Arseniks wurde das Erzpulver 

 zuletzt mit Kohlenstaub versetzt. Es blieben gegen 5 Unzen rothbraunes 



